﻿86 
  

  

  Man 
  sieht 
  hieraus 
  , 
  dass 
  die 
  bisherige 
  Bisilikatformel 
  für 
  

   die 
  Mehrzahl 
  der 
  Chabasite, 
  

  

  Ca 
  AI 
  Si 
  4 
  0' 
  4 
  .+ 
  6aq, 
  

  

  die 
  Annahme 
  bedingen 
  würde, 
  dass 
  alle 
  oder 
  fast 
  alle 
  Ana- 
  

   lysen 
  zuviel 
  Kieselsäure 
  gegeben 
  haben. 
  

  

  Die 
  für 
  die 
  Chabasite 
  von 
  Gustafsberg 
  und 
  Neuschottland 
  

   vorgeschlagenen 
  Ausdrücke 
  

  

  Ca 
  2 
  AI 
  2 
  Si 
  9 
  O 
  26 
  + 
  12 
  aq 
  

  

  und 
  

  

  Ca 
  AI 
  Si 
  5 
  O 
  14 
  + 
  6aq 
  

  

  mussten 
  so 
  lange 
  zweifelhaft 
  bleiben, 
  als 
  überhaupt 
  das 
  Atom- 
  

   verhältniss 
  AI 
  : 
  Si 
  in 
  dem 
  Mineral 
  noch 
  nicht 
  definitiv 
  festge- 
  

   stellt 
  war. 
  

  

  Die 
  Schwankungen 
  in 
  diesem 
  Verhältniss 
  , 
  welche 
  bisher 
  

   verhindert 
  haben, 
  allen 
  Chabasiten 
  eine 
  Formel 
  zu 
  geben, 
  

   können 
  entweder 
  in 
  dem 
  Mineral 
  selbst, 
  oder 
  in 
  den 
  Methoden 
  

   begründet 
  sein. 
  Diese 
  letzteren 
  sind 
  für 
  den 
  vorliegenden 
  Fall 
  

   zwar 
  ziemlich 
  einfach 
  , 
  allein 
  bei 
  genauerer 
  Prüfung 
  überzeugt 
  

   man 
  sich, 
  dass 
  die 
  einzelnen 
  abgeschiedenen 
  Bestandtheile 
  nie- 
  

   mals 
  rein 
  sind. 
  

  

  Die 
  durch 
  Erhitzen 
  des 
  gepulverten 
  Minerals 
  mit 
  Chlor- 
  

   wasserstoffsäure 
  abgeschiedene 
  Kieselsäure 
  ist 
  nicht 
  gelati- 
  

   nös, 
  sondern 
  pulverig. 
  Bei 
  reinem 
  Material 
  und 
  hinreichend 
  

   feiner 
  Zertheilung 
  desselben 
  enthält 
  sie 
  keine 
  harten 
  Theile. 
  

   Nach 
  dem 
  Eindampfen 
  des 
  Ganzen 
  im 
  Wasserbade 
  bis 
  zur 
  

   staubigen 
  Trockne, 
  vorsichtigem 
  Erhitzen 
  während 
  kurzer 
  Zeit, 
  

   Befeuchten 
  mit 
  Säure, 
  Zusatz 
  von 
  Wasser 
  und 
  Erhitzen 
  bleibt 
  

   sie 
  als 
  durchscheinende 
  Masse 
  auf 
  dem 
  Filtrum 
  und 
  bildet 
  nach 
  

   dem 
  Trocknen 
  ein 
  äusserst 
  feines, 
  lockeres 
  Pulver. 
  Wird 
  sie 
  

   nach 
  dem 
  Glühen 
  mit 
  Fluorwasserstoffsäure 
  und 
  Schwefelsäure 
  

   behandelt, 
  so 
  bleibt 
  immerein 
  Rückstand, 
  aus 
  Thon 
  erde 
  und 
  

   Kalk 
  bestehend. 
  In 
  den 
  verschiedenen 
  Versuchen 
  variirte 
  der 
  

   Gehalt 
  an 
  Thonerde 
  von 
  0,1 
  — 
  0,6 
  pCt. 
  , 
  der 
  an 
  Kalk 
  von 
  0,2 
  

   — 
  0,6 
  pCt. 
  der 
  Kieselsäure. 
  Diese 
  Beimischungen 
  rühren 
  offen- 
  

   bar 
  von 
  unzersetzt 
  gebliebenen 
  Mineralpartikeln 
  her, 
  wiewohl 
  

   das 
  Verhältniss 
  des 
  Kalks 
  in 
  den 
  Rückständen 
  ein 
  weit 
  grösse- 
  

   res 
  als 
  im 
  Mineral 
  selbst 
  ist. 
  Indessen 
  muss 
  man 
  bedenken, 
  

  

  